184 Die Bedeutung d. Fluorverbiudungen f. d. Glasindustrie. 



ausschliesslich auf Erfahrungen und Untersuchungen von Ha- 

 ge mann und Jörgensen in Kopenhagen. Die Amerikaner 

 sind wahrscheinlich die ersten gewesen, welche reinen Kryo- 

 lith in dem Glassatz anwendeten; jedenfalls wurde in Phila- 

 delphia die erste grosse Fabrik, welche dieses Rohmaterial 

 anwendete, angelegt. Es wurden dort zwei Qualitäten theils 

 sehr schönes Milchglas von reinem Kryolith, theils eine ein- 

 farbige oder marmorirte, nicht durchsichtige Glassorte erzeugt, 

 wozu man unreinen Kryolith benutzte, und worin die Farbe, 

 wenigstens zum Theil, von Einmischungen der fremden Mine- 

 ralien im Kryolith herrührte. Das weisse Milchglas wurde 

 von 9 Th. Zinkweiss, 4 Th. Kryolith und 10 Th. Q,uarzsand 

 bereitet. Die Mischung wurde in gewöhnlichen Häfen ge- 

 schmolzen, welche dadurch nicht sehr stark angegriffen wur- 

 den. Die starke Entwicklung von Fluorsilicium dauerte 

 während der ganzen Schmelzzeit fort, und selbst die aus den 

 Häfen herausgenommene Masse war eine Zeit lang in einen 

 weissen Nebel eingehüllt, ohne dass jedoch die Arbeiter 

 dadurch sehr belästigt worden wären. Das auf diese Weise 

 dargestellte Glas, welches durchscheinend und milchweiss war, 

 besass einen eigenthümlich schönen Glanz, eine grosse Härte, 

 und wurde selbst in Pulverform von Säuren nicht angegriffen. 

 Eine Analyse ergab folgende Zusammensetzung: 



Zinkoxyd 6,5 Proc. 



Kieselsäure 63,4 „ 

 Thonerde 3,67 „ 



Natron 5,85 „ 



Eisen- und Manganoxyd 4,40 „ 



Kryolith 15,14 „ 



Die ganze Menge Kryolith ist demnach nur zum Theil 

 zersetzt M'orden. Dass es die Fluorverbindungen sind, welche 

 das Glas milchig machen, folgt daraus , dass das Glas , nach 

 der eben genannten Zusammensetzung — ohne Fluor, — 

 fabricirt, durchsichtig und farblos wurde, und dass eine Mi- 

 schung von 9 Th. Zinkoxyd, 50 Th. Sand, 50 Th. Feldspath 

 und 16 Th. Flussspath, also ungefähr dieselben Stoffe, wie 

 sie in der eben erwähnten Fabrik angewendet wurden, ein 

 milchiges, blauweisses Glas gab, trotzdem ein Theil des Fluor- 

 calciums während des Schmelzens zersetzt worden war. — 



Das Milchglas verdankt demnach seine weisse Farbe 

 und das Durchscheinen den Fluorverbindungen, w^ahrscheinlich 

 auch mehrere von den andern Eigenschaften, wie Glanz, Licht- 

 brechungsvermögen und Stärke. Dass ein Glas .mit einer 



